Abstrak —  Resin  akrilik  adalah  salah  satu  material  yang mulai  banyak  digunakan  sebagai  salah  satu  material  untuk pembuatan  gigi  tiruan.  Penelitian  sebelumnya  tentang  analisis pengujian  laju  keausan  resin  akrilik  berpenguat  serat  pada dental  prosthesis pada  kondisi dry  sliding menunjukkan  hasil nilai  laju  keausan  berkurang  dengan  adanya  penambahan serat[1].  Saat  ini  belum  ada  kajian  mengenai  laju  keausan resin akrilik berpenguat serat pada kondisi wet sliding dengan variasi  pola  susunan  serat  yang  berbeda  dengan  kondisi terendam cairan saliva buatan. Metode pengujian ekperimental  ini  menggunakan  alat  uji  keausan  tribometer tipe pin  on  disk .    Material  untuk  pin  dan  disk  menggunakan material dari resin  akrilik berpenguat serat. Disk  diputar dan bergesekan  dengan  pin.  Variabel  tetap  pengujian  ini  yaitu panjang  lintasan  sejauh  505,92  m,  beban  sebesar  2  kg,  dan sliding  speed sebesar  0,07  m/s.  Perlakuan  gesekan  dilakukan pada  resin  akrilik  berpenguat  serat  dengan  variasi  susunan serat 0%, 7% berpola 6 mm serat acak, dan 7% berpola 6 mm serat  teratur.  Spesimen  direndam  dahulu  dan  saat  pengujian keausan  dikondisikan  terendam  dalam  cairan  saliva  buatan. Kemudian,  spesimen  tersebut  dianalisis  laju  keausannya  dan diamati  gambar  mikro  dari  permukaan  spesimen.  Hasil  dari penelitian  adalah  data  pengujian  berupa  nilai  laju  keausan spesifik  terbesar  sebesar  0.0126  mm 3 /Nm  yang  terdapat  pada material  resin  akrilik  tanpa  penguat  serat  dan  nilai  laju keausan  yang  terkecil  yaitu  pada  material  resin  akrilik berpenguat 7% serat berpola teratur sebesar 0.0006 mm 3 /Nm. Hasil  foto  mikro  menunjukkan  bahwa  mekanisme  keausan yang  paling  dominan  terjadi  adalah  keausan  abrasif  dan keausan fatigue.
Kata Kunci — fiberglass, wear rate, resin akrilik, gigi tiruan.

## I. PENDAHULUAN
P ERKEMBANGAN  ilmu-ilmu baru dan perpaduan ilmu pengetahuan  menimbulkan  perpaduan  antara  ilmu  teknik, biologi, dan kedokteran yang disebut biomedical engineering .  Material  yang  digunakan  sebagai  material biomedical disebut biomaterial . Biomaterial harus memiliki sifat  fisik  dan  mekanik  yang  memadai  untuk  berfungsi sebagai  pengganti  jaringan  tubuh.  Material  resin  akrilik  ini sebagai  salah  satu  material  yang  saat  ini  mulai dikembangkan sebagai bahan pembuatan gigi tiruan[1].
Dalam penggunaan sehari-hari, bahan restorasi gigi tiruan ini  diharapkan  dapat  bertahan  dengan  baik  di  dalam  mulut. Proses pengunyahan makanan menyebakan material tersebut
akan saling mengalami kontak sehingga terjadi gesekan satu sama  lain  yang  dikenal  dengan  keausan (wear) .  Material yang  digunakan  sebagai  bahan  restorasi  gigi  tiruan  ini haruslah memiliki ketahanan aus (wear resistant) yang baik. Keausan merupakan hilangnya materi dari permukaan benda padat  sebagai  akibat  dari  gerakan  mekanik.  Keausan umumnya  timbul  sebagai  akibat  interaksi  mekanik  antara dua  permukaan  yang  bergerak sliding dan  diberikan  beban tertentu.  Faktor  yang  mempengaruhi  keausan  antara  lain kecepatan  gerak, tekanan, besarnya pembebanan,  kekasaran permukaan, kekerasan bahan, dan  kekuatan bahan. Apabila keausan  ini  terus  terjadi  akan  menyebabkan  kerusakan material.
Material  resin  akrilik  sampai  saat  ini  masih  merupakan pilihan  untuk  pembuatan  gigi  tiruan  karena  tidak mengandung bahan berbahaya, memiliki tingkat warna yang dapat  disesuaikan  dengan  warna  gigi  asli,  harganya  relatif murah, mudah direparasi, proses pembuatannya mudah, dan dapat  dibuat  dengan  peralatan  sederhana.  Penelitian  ini menganalisis  dan  mengkaji  kembali  laju  keausan  material gigi  tiruan  dari  resin  akrilik  berpenguat  7% fiberglass dengan  variasi  susunan  serat  penguat  yang  berpola  6  mm serat  teratur,  6  mm  serat  acak,  dan  resin  akrilik  berpenguat 0% fiberglass sebagai  spesimen  kontrol.  Dari  hasil penelitian  didapatkan  hasil  berupa  perbandingan  laju keausan  material  dan  mekanisme  keausan  yang  dominan terjadi.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Variabel dan Input Pengujian
Pada penelitian ini, dilakukan studi eksperimental dimana menggunakan variabel-variabel uji, yaitu sebagai berikut: 1) Spesimen pin yang digunakan dalam studi eksperimental ini yaitu:
a) 3  Pin  A  berbahan  resin  akrilik  berpenguat  0% fiberglass
b) 3  Pin  B  berbahan  resin  akrilik  berpenguat  7% fiberglass dengan  susunan  serat  penguat  yang  berpola 6 mm serat teratur
c) 3  Pin  C  berbahan  resin  akrilik  berpenguat  7% fiberglass dengan  susunan  serat  penguat  yang  berpola 6 mm serat acak

## Studi Eksperimental Laju Keausan Material Gigi Tiruan dari Resin Akrilik Berpenguat Fiberglass dengan Variasi Susunan Serat Penguat
Prastika Kristasari dan Yusuf Kaelani Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : y_kaelani@me.its.ac.id
2) Spesimen  pin  direndam  dalam  cairan  saliva  buatan selama  10  jam  dan  terendam  saliva  buatan  saat dilakukan uji keausan selama 136 menit.
3) Spesimen  disk  dari  material  resin  akrilik berpenguat 7% fiberglass berpola acak.
Pada  penelitian  penelitian  ini  menggunakan  input-input pengujian, yaitu sebagai berikut:
1) Beban yang digunakan adalah sebesar 2 kg.
2) Nilai sliding speed yang digunakan untuk pengujian ini yaitu sebesar 0.07 m/s.
Gambar 1. Pengujian keausan dengan tribometer tipe pin on disk

## B. Massa dan Densitas Komposit
Berikut  ini  adalah  jumlah  komposisi  serat  yang ditambahkan pada material uji pin, yaitu:
1) Spesimen pin dengan komposisi 100% resin, 0% serat
 𝑚 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛 =  𝑉 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛 × 𝜌 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛 (1)  𝑚 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛 =  1,767𝑐𝑚 3 × 1,19 𝑔𝑟 𝑐𝑚 3
 𝑚 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛 =  2,1 𝑔𝑟𝑎𝑚
2) Spesimen pin dengan komposisi 93% resin, 7% serat  𝑚 𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 = 7 100 × 𝑉 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛 × 𝜌 𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 (2)
 𝑚 𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 = 7 100 × 1,767𝑐𝑚 3 × 2,54 𝑔𝑟 𝑐𝑚 3  𝑚 𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 =  0,31 𝑔𝑟𝑎𝑚
Berikut  ini  merupakan  perhitungan  densitas  komposit pada spesimen uji dengan variasi susunan serat, yaitu:
 𝑚 𝑐 = 𝑚 𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 + 𝑚 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛 (3)
 (𝜌 𝑐 × 𝑉 𝑐 ) = (𝜌 𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 × 𝑉 𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 ) + (𝜌 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛 × 𝑉 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛 ) (4)
Tabel 1. Data densitas spesimen uji Pola Pin Nama Pin Massa Serat (gram) Massa Jenis Serat (gr/cm 3 ) Massa Jenis Resin (gr/cm 3 ) Massa Jenis Komposit (gr/cm 3 ) 0% Serat A1 0 2,54 1,19 1,19 A2 0 2,54 1,19 1,19 A3 0 2,54 1,19 1,19 7% Teratur B1 0,31 2,54 1,19 1,28 B2 0,31 2,54 1,19 1,28 B3 0,31 2,54 1,19 1,28 7% Acak C1 0,31 2,54 1,19 1,28 C2 0,31 2,54 1,19 1,28 C3 0,31 2,54 1,19 1,28

## C. Langkah Kerja Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  melalui  beberapa  langkah  kerja studi ekperimental yaitu:
1) Melakukan  studi  pustaka  sebagai  dasar  melakukan penelitian penelitian ini.
2) Pengukuran  massa  awal  spesimen  pin  A,  B,  dan  C dilakukan dengan menggunakan timbangan digital.
3) Penentuan  jarak  radius  spesimen  antara  pin  dengan disk sebesar 0,04 meter.
4) Mempersiapkan  alat  uji tribometer  pin  on  disk  dan me lakukan  kalibrasi  alat  uji  untuk speed  control, variable  load, dan  pengaturan  semua  komponen  dari tribometer.
5) Memberikan input pembebanan 2 kg dan speed control pada  level  20  yang  setara  dengan  kecepatan  sebesar 0,07 m/s.
Gambar 2. Kalibrasi massa
Putaran diukur dengan menggunakan alat tachometer dan didapatkan  rpm  dari speed  control pada  level  20  yaitu sebesar 14,8 rpm.
Gambar 3. Kalibrasi kecepatan putaran
6) Melakukan perendaman pada masing-masing spesimen pin  A,  B,  dan  C  di  dalam  cairan  saliva  buatan  selama 10 jam.
7) Menimbang  kembali  massa  masing-masing  spesimen pin  A,  B,  dan  C  yang  telah  selesai  direndam  dengan menggunakan timbangan digital.
8) Selama  pengujian  keausan,  panjang wear  track dibuat konstan  sepanjang  505,92  meter  dengan  waktu pengujian selama 136 menit.
9) Melakukan  pengujian  keausan  yaitu  spesimen  uji  pin A,  B,  dan  C  yang  dikondisikan  terlubrikasi  saliva buatan saat bergesekan dengan disk.

## Gambar 5. Pin spesimen yang digesek saat pengujian
10) Menimbang  massa  akhir  untuk  setiap  spesimen  A,  B, dan C.
11) Melakukan  pengambilan  foto  mikro  permukaan  dari material spesimen uji pin A, B, dan C yang telah diuji
di  Laboratorium  Metalurgi  Teknik  Mesin  ITS  untuk mengetahui mekanisme laju keausan.
12) Mengolah  data  hasil  pengujian,  menganalisis  grafik, serta menganalisis mekanisme laju keausan ( wear rate ) dari hasil pengujian struktur permukaan

## D. Rancangan Penelitian
Perubahan  massa  pin  (∆m)  merupakan  nilai  selisih  dari massa  pin  setelah  dilakukan  perendaman  dan  massa  akhir setelah  dilakukan  pengujian.  Adanya  selisih  massa  ini menunjukkan  terjadinya  keausan  pada  material  yang ditandai dengan berkurangnya nilai massa. Adapun nilai ∆V ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut ini:
∆𝑉 = ∆𝑚 𝜌 (5)
Keterangan:
∆m  = perubahan massa pin atau volume keausan (gram) ρ    = massa jenis material komposit (gram/cm 3 ) ∆V  = perubahan volume pin (cm 3 )
Kemudian, laju keausan material (K’) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:
𝐾′ = ∆𝑉 𝐹.𝐿 (6) Keterangan:
K’  = nilai laju keausan spesifik (mm 3 /Nm)
∆V  = perubahan volume pin (cm 3 )
F    = beban normal (N)
L    = panjang wear track (m)

## III. ANALISIS PENELITIAN
A. Karakteristik Fiber Reinforced Composite (FRC)
Fiber reinforced composite mulai banyak digunakan pada bidang  industri  dan  aplikasi  aerospace  karena  ringan,  kuat dan  tidak  mudah  terbakar.  Sedangkan  di  dunia  kedokteran gigi,  material fiber  reinforced  composite ini  sudah  mulai dikembangkan  penggunaannya  sebagai  material  gigi  tiruan. Material ini menjadi pertimbangan karena sifat mekaniknya yang  bagus,  memiliki  estetika  yang  bagus  dan  kemampuan yang bagus dalam berikatan dengan material resin komposit pada  kedokteran  gigi[6].  Ketahanan  dari  material fiber reinforced composit ini berhubungan dengan properties dari masing-masing  fiber  dan  resin,  impregnasi  fiber  dengan resin,  adhesi  serat  dengan  resin,  volume  fiber  pada  matrik resin, orientasi dari fiber dan letak fiber pada prosthesis.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  David  J.  Callaghan, Ashkan  Vaziri,  dan  Hamid  Nayeb-Hashemi  (2006),  yang berjudul Effect  of  fiber  volume  fraction  and  length  on  the wear  characteristics  of  glass  fiber-reinforced  dental composite ,  dimana  menggunakan  material dental resin dengan  penambahan glass  fiber .  Spesimen  diuji  dengan menggunakan pin on  disk . Normal  load yang  diaplikasikan bervariasi  antara  4.45  –  22.24  N, dimana  pemberian  beban ini disesuaikan pada kondisi  mastikasi (pengunyahan). Dari hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  spesimen  2% dan  7,6%  FRC  memiliki wear  volume yang  paling  besar. Untuk  pengaruh  dari  lebar  serat,  spesimen  dengan  panjang serat  3  mm  memiliki  wear  rate  yang  lebih  rendah  bila dibandingkan  dengan  spesimen  dengan  panjang  serat  1.5 mm[2].
Gaya  oklusi  (gaya  vertical)  selama  gigi  mengunyah  dan menelan  dengan  berbagai  jenis  makanan  adalah  sekitar  70 N.  Dalam  persamaan  tekanan,  P=  F/A,  dimana  gaya
berbanding lurus dengan luasan permukaan. Pada gigi molar memiliki  luasan  oklusal  dan  ligament  periodonsium  yang paling besar yaitu 451 mm 2 , sehingga tekanan yang diterima gigi  sekitar  0.15  N/mm 2 .  Pada  spesifikasi  tribometer  dan spesimen, yang digunakan pada penelitian ini, tekanan yang dihasilkan  dengan  pembebanan  2  kg  dan  luas  permukaan dari spesimen adalah 176 mm 2 adalah sebesar 0.11 N/mm 2 . Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Zuriah  Sitorus  dan Eddy  Dahar  (2012),  yang  berjudul  “Perbaikan  Sifat  Fisis dan  Mekanis  Resin  Akrilik  Polimerisasi  Panas  dengan Penambahan  Serat  Kaca”,  melakukan  analisis  terhadap RAPP (Resin Akrilik Polimerisasi Panas) untuk membandingkan  sifat  fisis  dan  mekanik  RAPP  yang ditambah  serat  kaca  dengan  RAPP  tanpa  penambahan  serat kaca.  Serat  kaca  yang  digunakan  adalah  produk Taiwan Glass berukuran 4mm, 6  mm, dan 8 mm  sebanyak 1% dari total  volume  RAPP.  Dari  hasil  pengujian  tersebut, dieperoleh  hasil  bahwa  RAPP  dengan  penambahan  serat  6 mm  merupakan  RAPP  yang  menghasilkan  peningkatan kualitas fisis dan mekanis yang optimum[3].

## B. Gerakan Gigi saat Pengunyahan
Mengunyah  atau  mastikasi  adalah  proses  penghancuran makanan  secara  mekanik  yang  terjadi  di  dalam  rongga mulut  dan  melibatkan  organ-organ  di  dalam  rongga  mulut seperti,  gigi-geligi,  rahang,  lidah,  palatum,  dan  otot-otot pengunyahan.  Penghancuran  makanan  yang  dihasilkan karena  adanya  kekuatan  saat  mengunyah.  Besarnya kekuatan  mengunyah  dapat  digolongkan  atas  empat kelompok  yaitu  : low (besar  kekuatan  <  59  pon), medium low (besar  kekuatan  59-  100  pon), medium  high (besar kekuatan  101-144  pon),  dan high (besar  kekuatan  >  144 pon)[4].
Shear  strength merupakan  ketahanan  suatu  material terhadap  gesekan  yang  terjadi  dimana  gaya  gesek  ini dihasilkan dari gesekan dua permukaan yang paralel dengan arah  yang  berlawanan  satu  dengan  lainnya.  Gaya  gesek biasanya  timbul  pada  saat  mastikasi  terutama  saat menggerus  makanan.  Pada  saat  proses  pengunyahan berlangsung  maka  akan  terjadi  tiga  gaya  sekaligus  yaitu gaya  kompresi  yang  paling  banyak  berperan,  gaya  tarik, serta  gaya  gesek.  Gaya  gesek  ini  timbul  akibat  adanya gesekan antara makanan dengan gigi pada saat pengunyahan[4].
Dalam  gerakan  ini,  gigi  mengalami  gesekan  antar permukaan  gigi.  Gerakan  gesekan  antar  gigi  ini  termasuk salah  satu  gerak  gaya  gesek  statis.  Gaya  gesekan  statis cenderung  mempertahankan  keadaan  diam  benda.  Hal  ini sesuai dengan kondisi rahang gigi manusia yang diam.
Gaya pengunyahan vertikal
Gaya pengunyahan horisontal
Pola Pin Nama Pin Selisih Massa (gram) Selisih Volume (cm 3 ) Selisih Volume (mm 3 ) Specific Wear Rate (mm 3 /Nm) 0% Serat A1 0,0780 0,0655 65,5462 0,0066 A2 0,1123 0,0944 94,3697 0,0095 A3 0,1487 0,1250 124,9580 0,0126 7% Teratur B1 0,0073 0,0057 5,7031 0,0006 B2 0,0115 0,0090 8,9844 0,0009 B3 0,0282 0,0220 22,0313 0,0022 7% Acak C1 0,0576 0,0450 45,0000 0,0045 C2 0,0581 0,0454 45,3906 0,0046 C3 0,0601 0,0470 46,9531 0,0047
Gambar  7.  Skema  gerakan  gigi  (a)  sebelum  pengunyahan,  dan  (b)  setelah pengunyahan[5]
P
Gambar 8. Skema gaya gesek pada alat uji
Gambar 9. Skema sliding contact[6 ]
Gambar 10. Area gigi yang mengalami sliding contact
Berikut  ini  adalah  secara  rinci  parameter-parameter  pada saat pengunyahan oleh gigi manusia, yaitu:
Tabel 2. Interoral Chewing Parameters [5]

## C. Pengujian Keausan
Pada  pengujian  keausan  menunjukkan  data  nilai  massa sesudah  pengujian  lebih  kecil  daripada  sebelum  pengujian yaitu  nilai  massa  setelah  direndam  karena  terdapat  massa yang  hilang  akibat  terkikis  saat  pengujian  keausan. Spesimen  yang  telah  direndam  menunjukkan  data  nilai massa  setelah  direndam  lebih  besar  daripada  data  nilai massa sebelum direndam karena resin akrilik memiliki sifat menyerap  air.  Bahan  resin  akrilik  mempunyai  sifat  yaitu menyerap  air  secara  perlahan-lahan  dalam  jangka  waktu tertentu[6].  Berikut  ini  disajikan  tabel  hasil  pengujian  laju keausan resin akrilik berpenguat serat.
Tabel 3. Hasil pengujian Pola Pin Nama Pin Sebelum Direndam (gram) Sesudah Direndam (gram) Sesudah Diuji (gram) 0% Serat A1 3,0556 3,155 3,077 A2 3,1653 3,2514 3,1391 A3 2,9086 3,0067 2,858 7% Teratur B1 3,2496 3,2509 3,2436 B2 3,1803 3,1846 3,1731 B3 3,3225 3,3489 3,3207 7% Acak C1 3,0485 3,0697 3,0121 C2 3,0514 3,1064 3,0483 C3 3,4092 3,4566 3,3965

## D. Analisa Laju Keausan Spesimen Uji
Pada pengujian  keausan  yang telah  dilakukan didapatkan bahwa  nilai specific  wear  rate ditunjukkan  pada  tabel berikut ini:
Tabel 4. Nilai specifik wear rate spesimen
Gambar 1. Grafik nilai specifik wear rate spesimen
Dari  gambar  grafik,  data  nilai specific  wear  rate terlihat bahwa  data  nilai  untuk  pin  B  yaitu  pin  dari  resin  akrilik berpenguat  7%  serat  teratur  adalah  material  uji  yang memiliki  nilai specific  wear  rate terkecil  karena  susunan serat  yang  sejajar  menyebabkan  pin  ketika  digesek  dengan disk  berpenguat  serat  acak  maka  serat  pin  yang  saling bergesekan  dengan  material  disk  arah  kikisannya  memiliki kecenderungan  yang  konstan.  Serat  sebagai  penguat  resin memiliki  sifat  lebih  keras  dan  kuat  daripada  resin  akrilik sehingga nilai laju keausannya lebih rendah.
Nilai specific wear rate pada pin C berada di antara pin A dan  B.  Hal  ini  dikarenakan  pin  C  ini  dari  material  resin akrilik  berpenguat  7%  serat  acak.  Ketika  permukaan  pin dengan  serat  acak  digesek  dengan  permukaan  disk berpenguat  serat  acak  juga,  letak  susunan  serat  yang  saling tidak  beraturan  satu  sama  lain  ini  memiliki  kecenderungan saling mengikis  dengan  arah kikisan yang  tidak konstan.Akibatnya,  volume  aus  yang  terjadi  sedikit  lebih banyak daripada resin akrilik berpenguat serat teratur. Nilai specific wear rate pin C pun sedikit lebih besar daripada pin B yang berpola teratur.
Nilai specific wear rate terbesar terdapat pada pin A yaitu pin  dari  resin  akrilik  berpenguat  0%  serat  karena  pada material  pin  A  tidak  ada  serat  sehingga  ketika permukaannya  digesek  hanya  material  resin  akrilik  saja yang  terkikis.  Hal  ini  menyebabkan  volume  aus  banyak terjadi  dari  resin  akrilik.  Pengaruh  penambahan  serat  pada laju  keausan  menunjukkan  bahwa  laju  keausan  menurun karena  adanya  peran  serat  yang  cukup  optimal  dalam menahan  beban  yang  diterima  komposit,  sehingga  laju
0,0000 0,0050 0,0100 0,0150 1 2 3 SP EC IF IC W EA R R A TE
(m m 3/Nm ) SAMPEL SPECIFIC WEAR RATE A TANPA SERAT B 7%SERAT TERATUR C 7%SERAT ACAK
keausan  dapat  ditekan.  Bentuk  dari  sususan  serat  resin akrilik  juga  mempengaruhi  nilai specific  wear  rate .  Resin akrilik  berpenguat  7%  serat  teratur  terbukti  dapat mengurangi nilai specific wear rate yang terjadi.

## E. Analisa Mekanisme Keausan
Gambar 11. Foto mikro pin resin akrilik berpenguat 0% serat
Pada gambar 11 dapat dilihat bahwa mekanisme keausan yang  terjadi  adalah  abrasif  dan fatigue .  Panah  berwarna hijau pada foto mikro menunjukkan adanya goresan-goresan yang mengindikasikan keausan abrasif. Goresan yang terjadi ini  karena  adanya  partikel wear  debris yang  berfungsi sebagai  bahan  abrasif dimana wear  debris meluncur  pada permukaan  material  lain  yang  lebih  lunak  sehingga  terjadi penetrasi atau pemotongan material yang lebih lunak . Keausan fatigue juga  ditunjukkan  oleh  panah  berwarna merah  yang  terjadi  karena  material  yang  diuji  keausan mengalami  gesekan  akibat  adanya interaksi  permukaan dimana  permukaan  yang  mengalami  beban  berulang  akan mengarah  pada  pembentukan  retak-retak  mikro  yang kemudian menyatu dan   menghasilkan pengelupasan  pada permukaan material.
Gambar  12.  Foto  mikro  pin  resin  akrilik  berpenguat  7%  serat  berpola teratur (kiri) dan berpola acak (kanan)
Pada  gambar  12  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  mekanisme keausan  yang  dominan  terjadi  adalah  keausan  abrasif.  Pada panah  berwarna  hijau  tersebut  menunjukkan  adanya goresan-goresan  akibat  gesekan  antar  pemukaan  spesimen dan juga adanya partikel wear debris sebagai bahan abrasif yang  saling  bergesekan  dengan  permukaan  specimen . Pada panah biru menandakan bekas jejak letak dari serat. Jejak ini terbentuk  karena  adanya  proses  delaminasi.  Delaminasi merupakan  salah  satu  dari  model  kerusakan  yang  terjadi pada  material  komposit.  Delaminasi  bisa  terjadi  karena adanya  konsentrasi  tegangan  pada  lokasi  retak  di  sekitar serat  berada  yang  menyebabkan  munculnya  retak-retak mikro  pada  permukaan  material yang  kemudian  menyatu dan  menghasilkan pengelupasan  serat  dari  matriksnya  di permukaan material.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  studi  eksperimental  laju  keausan spesifik  material  gigi  tiruan  dari  resin  akrilik  berpenguat fiberglass dengan  variasi  susunan  serat  penguat  0%  serat, 7%  serat  teratur,  dan  7%  serat  acak  menghasilkan kesimpulan, yaitu:
1) Nilai specific  wear  rate pada  spesimen  uji  dari  resin akrilik  berpenguat  0%  serat  yaitu  0.0066  mm 3 /Nm, 0.0095  mm 3 /Nm,  dan  0.0126  mm 3 /Nm.  Nilai specific wear  rate pada  spesimen  uji  dari  resin  akrilik berpenguat  7%  serat  berpola  teratur  yaitu  0,0006 mm 3 /Nm, 0.0009 mm 3 /Nm, dan 0.0022 mm 3 /Nm. Nilai specific  wear  rate pada  spesimen  uji  dari  resin  akrilik berpenguat  7%  serat  berpola  acak  yaitu  pin  0.0045 mm 3 /Nm, 0.0046 mm 3 /Nm, dan 0.0047 mm 3 /Nm.
2) Bentuk  dari  sususan  serat  resin  akrilik  juga mempengaruhi  nilai specific  wear  rate .  Nilai specific wear  rate resin  akrilik  berpenguat  7%  serat  teratur terbukti dapat mengurangi nilai specific wear rate yang terjadi  karena  adanya  peran  serat  yang  cukup  optimal dalam menahan beban yang diterima komposit.
3) Mekanisme  keausan  dari  hasil  foto  mikro  pada spesimen  uji  yang  paling  dominan  adalah  keausan abrasif  karena  adanya  jejak  dari  partikel wear  debris , serta keausan fatigue karena adanya jejak dari gesekan akibat  pembebanan  yang  berosilasi  terus-menerus sehingga menyebabkan pembentukan retak-retak mikro yang menghasilkan pengelupasan material .

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Widianingrum,  Dwi  Tarina, Studi  Eksperimental  Laju Keausan  (Specific  Wear  Rate)  Resin  Akrilik  dengan Penambahan Serat Penguat pada Dental Prosthesis , Jurnal Teknik ITS, Vol. 1, (Sept, 2012) ISSN: 2301-9271.
[2]  Callaghan, David J., Ashkan Vaziri, Hamid Nayeb-Hashemi, Effect of Fiber Volume Fraction and Length on the Wear Characteristics of Glass Fiber-Reinforced Dental Composites , Journal at www.sciencedirect.com, Dental Material 22 (2006)
84-93, Elsevier, 2006.
[3]  Sitorus, Zuriah, Eddy Dahar, Perbaikan Sifat Fisis dan Mekanik Resin Akrilik Polimerisasi Panas dengan Penambahan Serat Kaca , Dentika Dental Journal, Vol. 17. No. 1, 2012: 24-29.
[4]  Gani,  E .  Pengaruh  Perbedaan  Waktu  Perendaman  Gigi dalam  Minuman  Berkarbonasi  terhadap  Kekutan  Tekan (Compressive  Strength)  Gigi  (In  Vitro) .  15  Mei  2016. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/42262/4/Ch apter%20II.pdf.
[5]  Zhou,  Z.-R et  al .  2013. Dental  Biotribology .  New  York: Springer.
[6]  Nurdiansyah,  Yanto  Ahmad dan Jamari,  Dr.,  ST,  MT. 2011. Perhitungan  Keausan  Berbasis  FEM  pada  Sistem Rolling-Sliding Contact. Universitas Diponegoro.